72 Karsten 



abirennt , oder warum sich , in dem flüssig gewesenen und langsam er- 

 starrten kohlehaltigen Slabeisen und im weichen Stahl, kein Graphit, son- 

 dern nur Polykarhuret auffinden lafst; so ist eine befriedigende Antwort 

 nicht leicht zu geben. Zunächst wurde man wohl zu der Vermulhung 

 gefübrt werden , dafs der Kohlegebalt des Eisens irgend ein Maximum 

 erreichen müsse , um sich unter vorhandenen günstigen Bedingungen 

 metallisch abzuscheiden , und dafs sich , so lange als jenes Maximum 

 noch nicht erreicht ist, ein Polykarhuret bilden werde. Diese Annahme 

 würde das Vorhandenseyn einer bestimmten Verbindung von Polykar- 

 huret mit Eisen voraussetzen , welches sich zwar nicht läugnen , aber 

 doch auf keine Art nachweisen läfst , weil durch die Analyse , in vielen 

 Arten des grauen Roheisens, eine geringere Menge von gebundener Kohle 

 aufgefunden wird, als in manchen Arten des weichen Stahls. Mit grösse- 

 rer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen , dafs die Abscheidung des Gra- 

 phit, im ersten Augenblick des Erstarrens, wirklich erfolgt, und dafs sich, 

 in der noch lange anhaltenden Glühhitze, Verbindungen einleiten, welche 

 Avir beim fortgesetzten Glühen des Stabeisens mit Kohle entstehen sehen. 

 Weil derselbe Erfolg eintritt , wenn Graphit , oder selbst graues Rohei- 

 sen , statt der Kohle , beim Cementiren des Stabeisens angewendet wer- 

 den , so gewinnt jene Annahme um so mehr Wahrscheinlichkeit, als in 

 dem Slabeisen und in dem weichen Stahl ein überwiegendes Verhältnifs 

 des Eisens zur Kohle statt findet, wodurch ein sehr hoher Grad von 

 Hitze zum Flüssigwerden der Masse, folglich auch eine längere Zeit zum 

 langsamen Erstarren derselben erfordert wird ; so dafs alle Bedingungen 

 vorhanden sind , um den schon gebildeten und von der überwiegenden 

 Masse des noch weissglühenden Eisens umgebenen Graphit wieder zu zer- 

 stöhren. Je mehr der Kohlegehalt des Eisens zunimmt, desto mehr fal- 

 len jene Bedingungen weg, indem die Masse schneller erkaltet und der aus- 

 geschiedene Graphit von einer geringeren Menge Eisen umgeben ist. 



Wo sich Graphit gebildet hat, kann man mit Zuverlässigkeit auf 

 eine vorhergegangene vollkommene Flüssigkeit der Masse schliefsen. Des- 

 halb scheidet sich auch beim langsamen Erkalten des glühenden, aber 

 nicht bis zum flüssigen Zustande erhitzten harten Eisens , niemals Gra- 

 phit aus , sondern die Mischung ändert sich in ein Polykarhuret um, 

 welches sich mit der übrigen Masse des Eisens verbunden befindet. 



